Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. geologischen lieichsanstalt. 
137 
Diese beiden neuen Mineralien, hat Herr Dr. Kenngott unter dem Namen 
Pseudophit und Enstatit in der 17. Folge seiner mineralogischen Notizen und in 
den Sitzungsberichten der kaiserl. Akademie der Wissenschaften *) ausführlich 
beschrieben. 
8) Braunstein von Untersteier an der Save. Zur Untersuchung übergeben 
von Herrn Et zeit. 
Derselbe enthielt 59-6 Procent Mangansuperoxyd. 
9) Zwei Zinkblenden von Untersteier an der Save. Zur Untersuchung über- 
gehen von Herrn Etz eit. 
1) aus dem Alexanderbaustollen; die Erze sind daselbst 1 Fuss mächtig; 
2) aus dem oberen Stollen des Franciscibaues; die Erze sind daselbst 
8 Fuss mächtig. 
Gefunden wurden in 1) 765 Proc. Schwefelzink, entsprechend 51 3 Proc. 
an metallischem Zink; in 2) 71 1 Procent Schwefelzink oder 47-7 Procent 
metallisches Zink. 
10) Drei Kalksteine aus der hintern Brühl bei Wien. Zur Untersuchung 
auf ihren Gehalt an kohlensaurem Kalk übergeben von Herrn Magi s tri s. 
Eine auf diese Kalksteine bezügliche Mittheilung befindet sich in den Sitzungs- 
berichten dieses Heftes. 
100 Theile enthielten: 
1 2. 3. 
Kohlensäuren Kalk... 98*0 97*2 88-9 
11) Braunstein von Lichtenwald in Steiermark an der Save. Zur Untersuchung 
übergeben von Herrn F. Foetterle. 
Derselbe enthielt 36-3 Procente Mangansuperoxyd. 
12) Eisenstein von Untersteier an der Save. Zur Untersuchung übergeben 
von Herrn Etz eit. 
Das Erz enthielt in ungeglühtem Zustande 82-2 Procent Eisenoxyd — 
57-5 Procent an metallischem Eisen. 
Der Röstverlust beträgt 122 Procent. 
Das geröstete Erz enthält demnach 93-6 Procent Eisenoxyd oder 65-5 Pro- 
cent metallisches Eisen. 
13) Vier Kalksteine von Losenstein bei Steier in Oberösterreich. Zur Unter- 
suchung bezüglich ihrer Verwendbarkeit zur Bereitung von hydraulischem 
Kalk eingesendet von dem dortigen Postmeister Herrn Handstanger. 
Die Analyse ergab in 100 Theilen folgende Zusammensetzung. 
. 
1 . 
2. 
3. 
4. 
Kieselerde 
. 7-2 
11 *5 
5-3 
5-6 
Thonerde und Eisenoxyd . 
. 1-5 
1-2 
0-7 
0-7 
Kohlensäure Kalkerde. . . . 
. 52- 1 
68-0 
91-5 
91-4 
„ Talkerde .... 
. 38-0 
18-8 
1-8 
2-0 
98-8 
99-3 
99-3 
99-7 
*) XVI. Band 1853, 1 Heft, Seite 162. 
